http://support.spring8.or.jp/Report_JSR/PDF_JSR_31A/2019A1809.pdf

2019A1809

BL46XUIn-situ XRD ᐃࢆ⏝࠸ࡓ Al ྜ㔠࡟࠾ࡅࡿ㧗 ኚᙧ୰ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬
Measurement of Dislocation Density Change during Hot Deformation in Al
Alloys by Using In-situ XRD Technique㊊❧ ኱ᶞ a, ぢ㫽 ᭷ᶞ a, ᖹ⏣ 㞞⿱ a
Hiroki Adachia, Yuki Mitoria, Masahiro Hirataaaaරᗜ┴❧኱Ꮫ
University of Hyogo࢞ࢫࣇ࣮ࣟᆺຍ⇕⅔ࢆ⏝࠸࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ྜ㔠ࢆຍ⇕ࡋ࡞ࡀࡽ In-situ XRD ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐊ ࠿ࡽ 300Υ࡟࠾ࡅࡿ㧗 ᘬᙇኚᙧ୰ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬ࢆㄪ࡭ࡓࠋCu ࡢῧຍ㔞ࡢቑຍ࡟క࠸ࠊ
㝆అ᫬࡟࠾ࡅࡿ㌿఩ᐦᗘࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᙉᗘࡀቑຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊረᛶኚᙧ᫬࡟࠾ࡅࡿ㌿఩ᐦᗘቑຍ㔞ࡶቑຍࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊຍᕤ◳໬㔞ࡢቑຍ࡟క࠺ᘏᛶࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡓࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ྜ㔠ࠊ㧗ኚᙧࠊ㌿఩ᐦᗘࠊᅛ⁐ཎᏊ⫼ᬒ࡜◊✲┠ⓗ㸸A2618㸦Al-2.3Cu-1.5Mg-1.1Fe-0.15Si-0.1Ni㸧ྜ㔠ࡣ⮬ື㌴࢚ࣥࢪࣥ⏝ࡢࣆࢫࢺࣥࡸࢱ࣮࣎ࢳ࣮ࣕࢪ࣮ࣕࡢ࢖ࣥ࣌ࣛ➼࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪏⇕⏝࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ྜ㔠࡛࠶ࡿࠋ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮໬ࡢほⅬ࠿ࡽ⮬ື㌴࢚ࣥࢪࣥࡢ㧗ຠ⋡໬࡟క࠺ప⇞㈝໬ࡀᛴົ࡛࠶ࡾࠊࢱ࣮࣎ࢳ࣮ࣕࢪ࣮ࣕᅽ⦰ᶵෆ㒊 ᗘࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ࢚ࣥࢪࣥෆ㒊 ᗘࡣୖ᪼ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ A2618 ྜ㔠ࡣ 100°௚ ࡛ࡣ 425
MPaࠊ⌧⾜౑⏝ ᗘ࡛࠶ࡿ 150°௚ ࡛ࡣ 345 MPa ࡜༑ศ࡞㧗 ᙉᗘࢆ♧ࡍࡀࠊ205°௚ ࡛ࡣ 220 MPa,260°௚ ࡛ࡣ 90 MPa ࡜࡞ࡾࠊ200°௚ ࢆ㉸࠼ࡿ࡜㧗 ᙉᗘࡀᛴ⃭࡟పୗࡍࡿࠋ⌧ᅾࠊࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪂つ⪏⇕⏝࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ྜ㔠ࡢ㛤Ⓨࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊῧຍඖ⣲ࢆ⣔⤫ⓗ࡟ኚ໬ࡉࡏࡓ㝿ࡢ㧗 ᙉᗘኚ໬ࢆㄪ࡭ࡿ࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶㏻ࡾࡢྜ㔠⤌ᡂ᥈⣴ࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗 ኚᙧ୰ࡢᚤ⣽⤌⧊ࡣ᫬ࠎ้ࠎ࡜ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᛂຊࡀኚ໬ࡋࠊ㧗 ኚᙧ୰࡟୰᩿ࡋࠊ┤ࡕ࡟ᛴ෭ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ෭༷୰ࡢ᚟ᪧ㐣⛬࡟ࡼࡿᚤ⣽⤌⧊ኚ໬ࢆ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡓࡵࠊ㧗 ᙉᗘ࡜ῧຍඖ⣲ࡢᐃ㔞ⓗ࡞㛵ಀࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
⏦ㄳ⪅ࡽࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊ⣧ Al ࡸྛ✀ࡢᕼⷧᅛ⁐ Al ྜ㔠ࠊᯒฟᙉ໬ᆺ Al ྜ㔠ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊSPring8 ᨺᑕගࢆ⏝࠸ࡓᐊ ࡟࠾ࡅࡿᘬᙇኚᙧ୰࡟࠾ࡅࡿ㌿఩ᐦᗘኚ໬ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ[1-3]ࠋ㌿఩ᐦᗘࢆ Williamson-Hall ἲ࡟ࡼࡗ࡚ In-situ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ」ᩘࡢᅇᢡࣆ࣮ࢡᖜࡢᣑࡀࡾࢆ㧗࠸ゅᗘศゎ⬟࡛ྠ᫬ ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ1 ḟඖ᳨ฟჾ MYTHEN ࢆ┤ิ࡟ 6 ࡘ㐃⤖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ0.5㹼2 ⛊࡛ࡢ᫬ศ๭ ᐃࢆྍ⬟࡜ࡋࡓࠋ 㧗 ኚᙧ୰ࡢ In-situ XRD ᐃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ኚᙧ୰ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ㌿఩ᐦᗘ࡜㧗 ᙉᗘࡢ㛵ಀࠊࡲࡓࠊྜ㔠ඖ⣲ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪂つ⪏⇕ྜ㔠ࡢຠ⋡ⓗ࡞㛤Ⓨ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣ࢞ࢫࣇ࣮ࣟᆺຍ⇕⅔ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐊ
㹼300°௚ ࡟࠾ࡅࡿ㧗 ኚᙧ୰ࡢ In-situ XRD ᐃࢆ☜❧ࡋࠊࡉࡽ࡟ A2618 ྜ㔠ࡢ୺せῧຍඖ⣲࡛࠶ࡿ Cu ῧຍ㔞ࡀ㧗 ኚᙧ୰ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂㸸䠄ᰴ㸧UACJ ࡟࡚㗪㐀ᚋࠊ⇕㛫ᅽᘏࠊ෭㛫ᅽᘏ࡟ࡼࡾస〇ࡋࡓཌࡉ 1 mm ࡢ⣧ Al, Al-1.1%Cu, Al2.3%Cu, Al-3.3%Cu ᯈᮦࢆᐇ㦂࡟⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᯈᮦ࠿ࡽᨺ㟁ຍᕤᶵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᖹ⾜㒊㛗ࡉ 40mmࠊᖜ 5 mm ࡢᘬᙇヨ㦂∦ࢆస〇ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢヨ㦂∦ࢆ BL46XU ࢦࢽ࣓࣮࢜ࢱୖ࡟タ⨨ࡋࡓᑠᆺᘬᙇヨ㦂ᶵ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࠊධᑕ࢚ࢿࣝࢠ࣮30 keV ࡢ X ⥺ࢆධᑕࡋࠊ㏱㐣ගᙉᗘ࡟ࡼࡾᅇᢡ୰ᚰ఩⨨࡟ㄪ⠇ࡋࡓᚋࠊ࢞ࢫࣇ࣮ࣟᆺຍ⇕⅔࠿ࡽᘏ㛗ࡋࡓ⟶ࢆ Fig.1 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᘬᙇヨ㦂∦ᖹ⾜㒊ࡢ୰ኸ㒊୧ഃ࡟ᤄධࡋࠊຍ⇕ࡋࡓ❅⣲࢞ࢫࢆヨ㦂∦࿘ᅖ࡟ὶ㔞 7 L/min ࡛ࣇ࣮ࣟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᡤᐃ䠉㻝㻟㻣䠉ࡢ ᗘࡲ࡛ヨ㦂∦ࢆຍ⇕ࡋࡓࠋᘬᙇヨ㦂ࡣࠊึᮇࡦࡎࡳ㏿ᗘ 3.310-4 s-1 ࡛◚᩿ࡲ࡛⾜࠸ࠊヨ㦂∦࠿ࡽ 735.14 mm ⛬ᗘ㞳ࢀࡓ㊥㞳ࠊ࠿ࡘࠊ㏱㐣᪉ྥ࠿ࡽ 22.5°ୖ᪉࡟タ⨨ࡋࡓ
6 㐃⿦ MYTHEN ୍ḟඖ᳨ฟჾࢆ⏝࠸࡚䠄111䠅,䠄200䠅,䠄20䠅,䠄311䠅,䠄222䠅,䠄400䠅ᅇᢡࣆ࣮ࢡࡢ఩⨨࡜ᖜࢆ᫬㛫ศゎ⬟ 2 s࡛ ᐃࡋࠊWilliamson-Hall ἲࢆ⏝࠸࡚㌿఩ᐦᗘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ࣓࢝ࣛ㛗ࡸᅇᢡゅᗘࡢᰯṇ࡟ࡣ CeO2 ⢊ᮎࢆ⏝࠸ࡓࠋධᑕ X ⥺ᙧ≧ࡣ 0.2 mm H0.5 mm W ࡛࠶ࡿࠋ ᐃ ᗘ
ࡣ 100, 125, 150, 175, 200250300°௚ ࡢ 7 Ỉ‽࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ㸸
 Fig.2 ࡟ 200°௚ ࡟࡚ᘬᙇኚᙧࢆ⾜ࡗࡓ᫬ࡢᛂຊࡦࡎࡳ᭤
⥺ࢆ♧ࡍࠋ⣧ Al ࡣ 140 MPa ࡛㝆అᚋࠊᛂຊࡀᚎࠎ࡟పୗࡋࠊຍᕤ㌾໬ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽఙࡧࠊࡦࡎࡳ 11%ᙅ࡛◚᩿ࡋ
Fig.1 㧗 ᘬᙇኚᙧ୰࡟࠾ࡅࡿ InࡓࠋCu ῧຍ࡟ࡼࡾ㝆అᙉᗘࡣᚎࠎ࡟ቑຍࡋࠊAl-3.3Cu ྜsitu XRD ᐃ⿦⨨ᴫ␎ᅗ㔠࡛ࡣ 350 MPa ࡲ࡛ቑຍࡋࡓࠋAl-1.1Cu ྜ㔠࡛ࡣ◚᩿ఙࡧࡀ 5%ࡲ࡛పୗࡋࠊCu ῧຍ㔞ࡢቑຍ࡟ࡼࡾᚎࠎ࡟ቑຍ
ࡋࠊAl-3.3Cu ྜ㔠࡛ࡣ 8%ࡲ࡛ቑຍࡋࡓࠋ㏻
ᖖࠊᙉᗘ࡜ᘏᛶࡣࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ
ࡀࠊCu ῧຍ࡟ࡼࡿᛂຊࡦࡎࡳ᭤⥺ࡢኚ໬ࡣࡇ
ࢀ࡜཯ᑐࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ
 Fig.3 ࡟ 200°௚ ࡟࡚ᘬᙇኚᙧࢆ⾜ࡗࡓ᫬ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬ࢆ♧ࡍࠋ⣧ Al ࡛ࡣ㝆అࡲ࡛㌿఩ᐦᗘࡣቑຍࡋࠊ61014 /m2 ࡟㐩ࡋࡓᚋࠊࡦࡎ
ࡳࡢቑຍ࡟క࠸ᚎࠎ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ⣧ Al ࡛ࡣ㌿఩ࡢ⛣ືࢆጉࡆࡿᅛ⁐ཎᏊࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㌿఩ࡢቑṪࡼࡾࡶືⓗᅇ᚟ࡢ᪉ࡀ㏿࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊຍᕤ㌾໬ࡣ㌿఩ᐦᗘῶᑡࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
Cu ῧຍ࡟ࡼࡾ㝆అ᫬ࡢ㌿఩ᐦᗘࡣᚎࠎ࡟ቑ
ຍࡋࠊAl-3.3Cu ྜ㔠࡛ࡣ 2.41015 /m2 ࡟㐩ࡋ
Fig.2 200°௚ ᘬᙇኚᙧ࡟࠾ࡅࡿ Al-Cu ྜ㔠ࡓࠋࡇࢀࡣࠊᅛ⁐ཎᏊࡢቑຍ࡟ࡼࡾ㌿఩ࡢ⛣ࡢᛂຊࡦࡎࡳ᭤⥺࡜ࠊCu ῧຍ㔞࡟ࡼ
ື㏿ᗘࡀపୗࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡿኚ໬㌿఩ࡢ⛣ື㏿ᗘ Y ࡜㌿఩ᐦᗘ ȡ ࡢ㛵ಀࡣ
Orowan ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
dȖ/dt=ȡbY ࡛⾲ࡉࢀࡿࠋb ࡣࣂ࣮࣮࢞ࢫ࣋ࢡࢺࣝࡢ㛗ࡉࠊdȖ/dt ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ㏿ᗘ࡛࠶ࡾࠊ௒
ᅇࡢヨ㦂࡛ࡣ୍ᐃ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㌿఩ࡢ⛣ື㏿
ᗘ v ࡀῶᑡࡍࡿ࡜ረᛶኚᙧࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㌿఩ᐦᗘ ȡ ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋAlCu ྜ㔠࡛ࡣ⣧ Al ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㝆అᚋ࡟ࡦࡎ
ࡳࡢቑຍ࡟క࠸㌿఩ᐦᗘࡣᚎࠎ࡟ቑຍࡋࡓࠋ
ቑຍ㔞ࡣ Al-1.1Cu ྜ㔠ࡼࡾࡶ Al-3.3Cu ྜ㔠ࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃࠊᅛ⁐ඖ⣲㔞ࡢቑຍ࡟ࡼࡾ㌿఩
㏿ᗘࡀῶᑡࡋࠊືⓗᅇ᚟㏿ᗘࡀῶᑡࡋࡓࡓࡵ
࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ㌿఩ᐦᗘቑຍ㔞ࡢቑຍࡀຍᕤ◳໬ᣦᩘࡢቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊረᛶ୙Ᏻᐃᛶ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡦࡎࡳ㔞ࡀቑຍࡋࡓࡓࡵࠊᘏᛶࡢቑຍ࡜ᙉᗘࡢቑຍࡀ୧❧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Fig.3 200°௚ ᘬᙇኚᙧ࡟࠾ࡅࡿ Al-Cu ྜ㔠ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬࡜ࠊCu ῧຍ㔞࡟ࡼࡿኚ໬䠉㻝㻟㻤䠉௒ᚋࡢㄢ㢟㸸
 In-situ XRD ᐃ࡟ࡼࡾࠊᐊ ࠿ࡽ 300°௚ ࡟࠾ࡅࡿᘬᙇኚᙧ୰ࡢ㌿఩ᐦᗘኚ໬ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ ᐃ୰ࡢ ᗘኚ໬ࡀ 300°௚ タᐃ࡛ࡣ 15°௚ ⛬ᗘ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡼࡾ⢭ᐦ࡞ᐇ㦂࡟ࡣᗘࡢᏳᐃᛶྥୖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋཧ⪃ᩥ⊩㸸[1] H.Adachi et al., N. Tsuji, 0DWHU7UDQV., 56, 671䠄2015䠅.
[2] H. Adachi et al., 0DWDU7UDQV., 57, 1447䠄2016䠅.
[3] Y. Miyajima et al., 3KLORVR0DJ. /HWW., 96, 294䠄2016䠅.

䠉㻝㻟㻥䠉